342 
Oblemelos eslos líquidos se pasa en seguida á preparar el 
líquido argentífero. Se echan en un frasco 12 centímetros 
cúbicos de la disolución de nitrato de plata (l.°), después 8 de 
amoniaco á 13° (2.°), por último 20 centímetros cúbicos de la 
disolución de sosa (3.°), y se completa el volumen de 100 
centímetros cúbicos con 60 centímetros cúbicos de agua 
destilada. 
Si se han guardado bien las proporciones el líquido queda 
claro, y una gota de disolución de nitrato de plata debe pro- 
ducir en él un precipitado permanente: se deja posar siempre 
por espacio de 24 horas, y desde entonces puede emplearse la 
disolución con toda seguridad. 
La superficie que hay que platear se limpia bien con una 
muñequita de algodón impregnada de algunas gotas de ácido 
nítrico á 36°, después se lava con agua destilada, se escurre, y 
se pone sobre unas cuñas en la superficie de un baño com- 
puesto del líquido argentífero indicado antes, al cual se añadi- 
rá de T o á xa de la disolución de azúcar intervertido (4.°). 
Bajo la influencia de la luz difusa, el líquido en el cual se 
baña la superficie que hay que platear se volverá amarillo, y 
después pardo, y al cabo de 2 á o minutos cubrirá el plateado 
toda la superficie del cristal: á los 10 ó 15 habrá adquirido 
la capa todo el grueso que puede desearse, y no habrá mas 
que lavarla primero con agua común y después con agua des- 
tilada, dejando en seguida secar el cristal al aire libre, coloca- 
do sobre las cuñas ó soportes. Seca la superficie ofrece un 
perfecto pulimento, algo cubierto por un lijero velo blanqueci- 
no; pero frotándola un poco con una piel de gamuza impreg- 
nada de una pequeña cantidad de rojo de pulimento desaparece 
este velo, y queda una superficie brillante, que por su consti- 
tución física es sumamente á propósito para los usos ópticos á 
que se destina. 
